( 59) 



maxima qui dépasse rarement 2 pour 100 pour le fer fondu, et pour l'acier mi-dur 

 peut atteindre 6 pour 100, soit 9™'" pour une longueur de fil de o'", i5. 



» J'ai vérifié sur ce dernier acier que ces allongements brusques ne sont pas loca- 

 lisés, mais se produisent simultanément sur toute la longueur du fil en essai. 



» Troisième phase, au-dessus de i[\o". — Au début de celle période, la charge de 

 rupture subit un accroissement considérable; sa valeur est pour le fer fondu de 44''") ^ 

 de 25o° jusqu'à 3oo°, et pour l'acier mi-dur de 72''s,8 à iSo" et de 75''ë,9 à 3oo°. 



» L'allongement augmente et atteint environ 20 pour 100 à Soc" pour tous les mé- 

 taux; la rupture se fait avec une striction peu prononcée. Le métal obéit de nouveau 

 aux mêmes lois que les autres métaux; l'allongement est continu; les charges de rup- 

 ture vont en décroissant à partir de Soo"; l'allongement par recuit commence à se pro- 

 duire à 35o°. 



» Les courbes d'allongements en fonction des charges données ci-dessous caracté- 

 risent ces trois périodes. 



Fis. I. 



20% 30% 10% 



Aîlortgement» 10'%> =10'X 



10% 



20% 



» Les deux courbes qui suivent représentent les variations de la résistance et de 

 l'allongement de rupture avec la température pour le fer fondu. 



» Les périodes de transition entre les trois phases sont très courtes dans les condi- 

 tions où les expériences ont été faites : de 80° à 100° entre les deux premières phases; 

 quant à la troisième phase, on voit à son début, dans un même essai, les allongements 

 être d'abord discontinus, caractère de la deuxième phase, puis devenir continus, ce 

 qui indique le passage à la troisième phase. 



M Mais les températures initiales de ces phases se relèvent sensiblement si l'on aug- 

 mente la vitesse de mise en charge. Ainsi une vitesse de mise en charge de 12'^s, 5oo 

 par minute reporte le commencement de la deuxième phase à 120°. 



